中日本高速道路株式会社
令和６年７月１０日【お知らせ】JIS 規格改正に伴う溶融亜鉛めっき製品に関する取扱いについて
令和 3 年 12 月 20 日付けで溶融亜鉛めっきに関する日本産業規格（JIS 規格）、JIS H 8641（溶融亜鉛めっき）及び JIS H 0401（溶融亜鉛めっき試験方法）が改正されました。
それに伴い、工事等で使用する溶融亜鉛めっき製品に関して、めっきの種類の記号及びめっき皮膜の管理手法について契約図書と齟齬が生じてしまうことから、その取扱いについて、下記のとおり定めたのでお知らせしてきました。
この度、一部の技術基準等へ JIS H 8641:2021 のめっきの種類の記号及びめっき皮膜の管理手法を反映し、JIS H 8641:2007 を引用した技術基準等の対象基準類を見直しましたのでお知らせします。
記
１．JIS 規格改正に伴う取扱い
契約図書に規定した溶融亜鉛めっき製品については、JIS H 8641:2007 を引用しためっきの種類の記号及びめっき皮膜の管理手法を JIS H 8641:2021 の該当するめっきの種類の記号及びめっき皮膜の管理手法に読み替えてよいものとする。
２．JIS H 8641:2007 を引用した技術基準等の対象基準類
技術基準名称
設計要領第二集

対象箇所
橋梁建設編

鋼製検査路、排水管取付け金具、オーバーブリッジの鋼製高欄

３．添付資料
添付資料１）溶融亜鉛めっきに関する JIS 規格の改正について
以上添付資料１

溶融亜鉛めっきに関する JIS 規格の改正について（JIS 抜粋）
１．めっきの種類の記号の変更内容（１）JIS H 8641:2007（改正前）
表１
種類
1種A
1種B
2 種 35

種類及び記号記号

適用例（参考）HDZA

厚さ 5mm 以下の鋼材・鋼製品，鋼管類，直径 12mm 以上のボル
ト・ナット及び厚さ 2.3mm を超える座金類

HDZB

厚さ 5mm を超える鋼材・鋼製品，鋼管類及び鋳鍛造品類

HDZ35

厚さ 1mm 以上 2mm 以下の鋼材・鋼製品，直径 12mm 以上のボル
ト・ナット及び厚さ 2.3mm を超える座金類

2 種 40HDZ40

厚さ 2mm を超え 3mm 以下の鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類

2 種 45

HDZ45

厚さ 3mm を超え 5mm 以下の鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類

2 種 50

HDZ50

厚さ 5mm を超える鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類

2 種 55HDZ55

過酷な腐食環境下で使用される鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類

備考）1. HDZ55 のめっきを要求するものは，素材の厚さ 6mm 以上であることが望ましい。素材の厚さが 6mm 未満のものに適用する場合は，事前に受渡当事者間の協定による。
2.

表中，適用例の欄で示す厚さ及び直径は，呼称寸法による。

3.

過酷な腐食環境は，海塩粒子濃度の高い海岸，凍結防止剤の散布される地域などをいう。
表２種類

記号

1種A付着量及び硫酸銅試験回数

硫酸銅付着量2平均めっき膜厚試験回数g/mµm（参考）HDZA

4回―28～42

1種B

HDZB

5回―35～49

2 種 35

HDZ35―

350 以上49 以上

2 種 40

HDZ40―

400 以上56 以上

2 種 45

HDZ45―

450 以上63 以上

2 種 50

HDZ50―

500 以上69 以上

2 種 55

HDZ55―

550 以上76 以上

（２）JIS H 8641:2021（改正後）
表 1－種類の記号
適用例 a)（参考）

種類の記号

厚さ 5mm 以下の素材，直径 12mm 以上のボルト・ナット，厚さ 2.3mm を
HDZT35超える座金などで，遠心分離によって亜鉛のたれ切りをするもの又は機能上薄い膜厚が要求されるもの

HDZT42HDZT49

注 a)

厚さ 5mm を超える素材で，遠心分離によって亜鉛のたれ切りをするもの又は機能上薄い膜厚が要求されるもの
厚さ 1mm 以上の素材，直径 12mm 以上のボルト・ナット及び厚さ 2.3mmを超える座金HDZT56

厚さ 2mm 以上の素材

HDZT63

厚さ 3mm 以上の素材

HDZT70厚さ 5mm 以上の素材

HDZT77

厚さ 6mm 以上の素材

適用例の欄に示す厚さ及び直径は，公称寸法による。
表 2－種類の記号及び膜厚単位
種類の記号

膜厚HDZT3535 以上

HDZT4242 以上

HDZT4949 以上

HDZT56

56 以上

HDZT63

63 以上

HDZT70

70 以上

HDZT7777 以上µm（３）JIS H 8641:2007（改正前）と JIS H 8641:2021（改正後）の種類の記号対照表
JIS H 8641:2021（改正後）

JIS H 8641:2007（改正前）

種類の記号

膜厚 µm種類記号

付着量 g/m2

HDZT3535 以上

1種A

HDZA―

HDZT4242 以上

1種B

HDZB―

HDZT4949 以上

2 種 35

HDZ35350 以上HDZT5656 以上

2 種 40

HDZ40400 以上

HDZT6363 以上

2 種 45

HDZ45450 以上

HDZT7070 以上

2 種 50

HDZ50500 以上

HDZT7777 以上

2 種 55

HDZ55550 以上

２．めっき皮膜の管理手法の変更内容（１）JIS H 8641:2007（改正前）
6. めっきの品質
6.2 付着量及び硫酸銅試験回数
めっきの付着量は，7.3 の試験を行ったとき，表 2 に適合しなければならない。硫酸銅
試験回数は，表 2 の試験回数とし，7.4 の試験を行ったとき，JIS H 0401 の 6.8 に規定する判定基準を満足しなければならない。
7. 試験
7.1 試料の採取方法
試料（素材又は製品）の採取方法は，次による。 なお，詳細な試験片の採取方法は，
JIS H 0401 による。
a)

製品から試料を採取できる場合
同一材質の素材を同一の条件でめっきした製品でロットを形成し，そのロットから製品を代表する試料を抜き取る。抜き取った試料から試験片を採取する。

b)

製品から試料を採取できない場合製品に使われたものと同一素材から試料を採取し，素材と同時にめっきしたものを試験片とする。注文者は，めっき業者に素材と同一材質の試料及び素材の情報を提供するものとする。

7.2 試験片の数
試験片の数は，受渡当事者間の協定による。
7.3 付着量試験
通常，JIS H 0401 の付着量試験方法の直接法又は間接法による。ただし，めっき 1 種A 及び 1 種 B には適用しない。
なお，受渡当事者間の協定によって，JIS H 0401 の磁力式厚さ試験を行ってもよい。
7.4 硫酸銅試験
めっき 1 種 A 及び 1 種 B の場合は，JIS H 0401 の硫酸銅試験方法によって，試験を行う。
（２）JIS H 8641:2021（改正後）7

品質

7.3 膜厚めっきは，8.2 によって試験を行い，その膜厚は，表 2 による。ただし，有効面の形状によって 8.2 による試験が困難な場合は，8.3 によって試験を行う。この場合，試験片は，注文者から提供を受ける。提供を受ける試験片は，JIS H 0401 の箇条 6（付着量試験）によって採取する。
8試験

8.2 電磁式膜厚計による膜厚電磁式膜厚計による膜厚試験は，JIS H 0401 の箇条 5（膜厚試験）による。

8.3 付着量による膜厚付着量による膜厚試験は，次による。
a)

付着量の測定は，JIS H 0401 の箇条 6（付着量試験）による。

b)

付着量試験の結果は，めっき皮膜の密度を 7.2g/cm3 として，次の式によって膜厚に換算する。膜厚に換算した値は，小数第 1 位を JIS Z 8401 に規定する規則 B によって丸めて，整数で表す。
t=𝐴
7.2

ここに，

t： 膜厚（µm）
A： 付着量（g/m2）

３．その他の改正内容（１）JIS H 8641（溶融亜鉛めっき）①

外観の品質は、旧規格において密着性及び仕上げで規定していた要求事項も外観の箇条に含めて規定し、あってはならない欠陥をより具体的な規定内容に改めた②

密着性のハンマ試験に関する品質規定及び関連の試験方法規定を削除③試験の規定に、めっき浴組成の分析方法を追加（２）JIS H 0401（溶融亜鉛めっき試験方法）①

めっき浴組成の分析の箇条を新たに追加し、分析方法を規定した②

膜厚試験を新たに追加し、電磁式膜厚計を用いた試験方法を規定した③

均一性試験（硫酸銅試験）において、判定基準はこの規格を引用する個別規格で規定されているため削除④

密着性及び性状は、外観の目視試験によって確認することから、ハンマ試験による密着性試験方法及び性状試験方法を削除

以上